Mineralbildung in Schmelzmassen ete. 367 
SP Jai. Sz SOB Une Jay 
15Akerm.-Sil.: 85Gehl-Sil.| 1 : 040 : 1.46 | 253 : 1 : 3.70 
1 Ede es O28 ANE 
0.5 « 9 GBR « KOG Na SO 
0 « a SOR « 152050224850, 2.00 13.00 
Es ergiebt sich durch den Vergleich, dass die Erklärung 
der nicht sehr guten Uebereinstimmnng der verschiedenen 
Analysen des natürlichen Gehlenits nach aller Wahrschein- 
lichkeit darin zu suchen ist, dass der Gehlenit nicht immer 
eine und dieselbe Zusammensetzung hat, sondern dass das 
Mineral als ein Gemisch des reinen Gehlenit-Silikats, 
8 RO. R,03.28i0,, mit etwas, jedoch immer ganz wenig 
Äkermanit-Silikat aufzufassen ist; die Uebereinstimmung 
der zwei Serien ist so gut, wie es nach den zum Theil 
nicht ganz vollständigen Analysen der etwas verwitterten 
Krystalle erwartet werden konnte. — Dieser Untersuchung 
zufolge dürfen wir die Bestimmung des Gehlenit-Silikats als 
unzweifelhaft ansehen. 
Auch die Analyse No. 179e passt ausgezeichnet gut in 
. unsere Reihe hinein; ebenfalls lassen sich die approximativ 
bestimmten Zusammensetzungen der No. 146 und No. 172 
leicht und einfach nach unserem Schema erklären. 
Es darf somit als bewiesen angesehen werden, dass die 
verschiedenen Glieder der Melilithreihe aus Gemischen der 
Åkermanit- und Gehlenit-Silikate bestehen; folglich ist es 
auch berechtigt die Analyse No. 179e zu einer wohl übri- 
gens nicht nöthigen Controlle der Zusammensetzung des 
Äkermanit-Silikats zu gebrauchen. 
Die Analyse giebt 3.43 (oder 3.2—33 bis 3.4) % Al,O;; 
die Beimischung des Gehlenit-Silikats beträgt somit 3.96 °/o 
Si0,, 3.4 %o Al,O,, 4.16 % CaO und 0.99 % MgO, folglich 
